ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
6S5 
da, mojándola ligeramente con agua en la cual 
so habrá disuolto un poco de perlasa; las propor¬ 
ciones de esto último baño son, 4 granos de per- 
lasa para un litro de agua. Después de haber 
aplicado esta disolución, so esperará que baya 
producido su efecto antes do aplicar una segun¬ 
da, porque podría osourocer mucho el matiz si 
la aplicación no fuese moderada, y el color de púr¬ 
pura habiendo pasado mas allá de su término no 
podría sor restablecido. Para obtener el tinto 
rosa con el palo brasil, se hace entrar en la de¬ 
cocción, amoníaco. Se deja infundir la madera 
cu este baño por espacio á lo menos de cuarenta 
y ocho horas; se decanta, después so hace calen¬ 
tar el líquido hasta la ebullición; se extiende so¬ 
bre la madera quo se ha do toüir, ó mejor so in¬ 
merge si esto es practicable. Cuando el leño ha 
sido teñido de esta manera y antes que esté se¬ 
co, so moja con agua alumbrada. Hecho así, el 
matiz será de un rosa—oscuro; pero puede reba¬ 
jarse y hacorlo un poco mas claro aumentando los 
dosis de perlasa y do alumbre. 
Recortaduras de lana escarlata. 
Con las recortaduras do lana teñida en escar¬ 
lata, se obtiono un tinte que los franceses llaman 
Débouilli de laine écaríate . Se hace hervir un ki¬ 
logramo de estas recortaduras en ocho litros de 
agua- el tínico cuidado que ha do tomarse es ob¬ 
servar el instante en que la lana ha dejado su co¬ 
lor, y cesar la ebullición en esta época, pasada 
la cual la lana volvería á tomar esto mismo co¬ 
lor. Esto baño colora las maderas de un hermo¬ 
sísimo rojo. 
Azul—tornasol. 
Para haoer este baño, so tendrán presentes, 
en «rande como en pequeño, las indicaciones quo 
. ° nna^ar un puñado do cal en un litro de 
í'nm ; añadir dos hectógramos do tornasol; ha¬ 
cerlo’ hervir por espacio de cerca do una hora. 
Extender este líquido sobre la madera en mu¬ 
chas capas sucesivas según el tinte mas o menos 
osouro que so desee. 
Azul con el palo de campeche. 
' s ¡s: 250 granos de rayaduras ó virutas de 
•unpeche por litro de agua empleada, y un poco 
1 úxido de cobro; se hace hervir por una hora. 
1° inmersiones de la madera en este baño han 
1 ^repetirse. Esta tintura azul es poco estable; 
está sujeta á la larga volver á tomar el color 
vordoso. 
Añil. 
ño de arena, ácido sulfúrico concentrado; en es¬ 
te ácido se echa el polvo de añil hasta consisten¬ 
cia do papilla; se revuelve por espacio de algún 
tiempo, y en fin, so deja el vaso expuesto al ca¬ 
lor del agua hirviendo por espacio de muchas 
horas; la cantidad quo forma la mezcla debo es¬ 
tar en la proporción do ácido sulfúrico S, añil 1. 
Cuando so habrá retirado el ácido del luego y 
estará bien frió, so añadirá tanta potasa en polvo 
como añil se habrá empleado; so mezcla todo 
bien y so deja posar por uno o dos dias. Para 
hacer uso do esta materia se deslíe en el agua pa¬ 
ra obtener el matiz que se desea; empleada sin 
agua seria demasiado oscura, y por otra parte, al¬ 
teraría la madera. La madera se infundirá en la 
disolución, que la penetrará muy profundamen¬ 
te, sobre todo si el tejido de la madera no es 
muy compacta; pero este tinte obra con mucha 
lentitud. 
Disolución de cobre. 
Extendiéndose sobre la madera una disolución 
do cobre rojo en el ácido nítrico, después mója- 
so en seguida muchas veces sucesivas con una di¬ 
solución de álcali. Este color es poco duradero. 
Del tinte de las maderas en amarillo. 
Muchas son las sustancias susceptibles de te¬ 
ñir las maderas en amarillo: la gualda, la giani¬ 
lla do Aviñon, los palos amarillos, el quercilron, 
la cúrcuma, el fustete, la goma-guta, etc. Xo 
que acaba de decirse para los demás tintes es 
aplicable al tinte amarillo. Obtiénense los ama¬ 
rillos de los maticeB deseados, sea mezclando jun¬ 
tos dos ó mayor número de las sustancias, s^a 
haciendo mas ó monos cargadas las decocciones, 
sea en fia multiplicando masías capas con el pin¬ 
cel ó las inmersiones. La goma-guta no se ap í- 
ca con agua; ha de disolverse en esencia de tre¬ 
mentina: la orchilla, para dar el matiz rojo-ama¬ 
rillo, debe ponerse en el fuego y hacerla hervir 
por un cuarto do hora con potasa, en peso igual 
á los dos ingredientes: en cuanto á la tintura do 
gualda, será mucho mas hermosa si se añade al 
baño un poco de óxido de cobre; en fin, el baño 
de palo amarillo será do mejor color por la edie- 
cion de una corta cantidad de cola de guante, o 
también de cola fuerte común. Se da con mucua 
prontitud un tinte amarillo á las maderas, ba¬ 
ñándolas con ácido nítrico dilatado en mucha 
agua. 
Tinte de las maderas en verde. 
El mejor modo de operar consiste en añadir 
aoraoejo á la disolución de pastel, de tornasol 6 
Se muele añil lo mas finamente posible, des¬ 
pués pe expone al sol ó á un calor suave de ba- 
1 Espeoie de roble verde de la América setentrional, 
cuya corteza sirve para teñir de amarillo, 
r. 87. 
